http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090

## PENGARUH PENAMBAHAN ABU SERBUK KAYU DAN PASIR BERGRADASI KASAR DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN PAVING BLOCK
FARLIN ROSYAD 1 , ROBBANI RAHMAN 2 , WANDA YUDHA PRAWIRA 3
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Darma 123 farlin.rosyad@binadarma.ac.id 1 , robbanirahman7@gmail.com 2 , wandaprawira@binadarma.ac.id 3 DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i2.4745
Abstract: At  present,  paving  blocks  are  widely  used  as  building  elements  for  making  building construction, especially for yard pavement, parking lots, and environmental roads. Paving blocks are often  used  because  they  have  good  compressive  strength  properties,  can  withstand  loads  within certain limits, longer plan life, and are easy to install. In addition to these advantages, paving blocks are also better than other pavements in terms of economical maintenance, also in terms of the exterior of  a  building,  and  also  when  viewed  in  terms  of  environmental  sustainability,  as  a  water  absorption system.  Sawdust  is  the  material  (generally  powder)  that  remains  from  burning  wood.  Generally,  6- 10%  of  the  mass  of  wood  burned  produces  ash.  From  the  results  of  research  and  discussion  in  the manufacture  of  paving  blocks  with  wood  dust  ash  additives  planned  to  increase  the  compressive strength of paving blocks at the age of 28 days, it was found that the compressive strength of normal paving  blocks  with  0%  wood  dust  ash  was  16.08  MPa,  while  the  compressive  strength  of  paving blocks added with wood dust ash with a composition of 5%, 10%, and 15%, produced a compressive strength  of  18.05  MPa;  15.24  MPa;  12.20  MPa;.  The  effect  of  sawdust  ash  on  the  addition  of composition materials in  the manufacture of paving blocks can increase the compressive strength of the  paving  block  itself.  The  compressive  strength  of  paving  blocks  increases  after  the  addition  of sawdust  ash from the lowest  sawdust ash of 0% to 5% ash only, while paving blocks  with 10% and 15%  sawdust  ash  experience  a  significant  decrease  in  compressive  strength  value  from  normal sawdust ash.
Keywords: Paving Block, Wood Powder Ash
Abstrak: Pada  masa  sekarang  ini Paving  block banyak  dipakai  sebagai  unsur  bangunan  untuk pembuatan  konstruksi  bangunan,  khususnya  untuk  perkerasan  pekarangan  atau  halaman,  pelataran parkir, dan jalan lingkungan. Paving block sering digunakan dikarenakan mempunyai sifat kuat tekan yang  baik,  dapat  menahan  beban  dalam  batasan  tertentu,  umur  rencana  lebih  lama,  dan  gampang dalam pekerjaan pemasangan. Selain keuntungan tersebut, Paving block juga lebih baik dibandingkan perkerasan  lainnya  ditinjau  dari  segi  ekonomis  pemeliharaanya,  juga  dari  segi  eksterior  sebuah bangunan,  dan  juga  jika  dipandang  dari  segi  kelestarian  lingkungan,  sebagai  sistem  penyerapan  air. Abu  serbuk  kayu  adalah  material  (umumnya  berupa  bubuk)  yang  tersisa  dari  pembakaran  kayu. Umumnya, 6-10% massa kayu yang dibakar menghasilkan abu. Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam pembuatan Paving Block dengan bahan tambahan abu serbu kayu rencana untuk meningkatkan kuat  tekan paving block pada  umur  28  hari  didapat  kuat  tekan  pada  pengujian  di  laboratorium  yaitu kuat tekan paving block normal 0% abu serbuk kayu sebesar 16,08 MPa, sedangkan untuk kuat tekan paving  block yang  ditambahkan  dengan  abu  serbuk  kayu  dengan  komposisi  5%,  10%,  dan  15%, menghasilkan  kuat  tekan  sebesar  18,05  MPa;  15,24  MPa;  12,20  MPa;.  Pengaruh  abu  serbuk  kayu terhadap penambahan bahan komposisi pada pembuatan paving block dapat meningkatkan kuat tekan paving  block itu  sendiri.  Kuat  tekan  paving  block  meningkat  setelah  penambahan  abu  serbuk  kayu dari  mulai  abu  serbuk  kayu  terendah  yaitu  0%  hingga  5%  abu  saja,  sedangkan  pada paving  block dengan 10% dan 15% abu serbuk kayu mengalami penurunan nilai  kuat tekan  secara signifikan dari abu serbuk kayu  normal.
Kata Kunci : Paving Block, Abu Serbuk kayu
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## A. Pendahuluan
Pada masa sekarang ini Paving block banyak dipakai sebagai unsur bangunan  untuk pembuatan konstruksi  bangunan,  khususnya  untuk  perkerasan  pekarangan  atau  halaman,  pelataran  parkir,  dan jalan lingkungan. Paving block sering digunakan dikarenakan mempunyai sifat kuat tekan yang baik, dapat menahan beban dalam batasan tertentu, umur rencana lebih lama, dan gampang dalam pekerjaan pemasangan.  Selain  keuntungan  tersebut, Paving  block juga  lebih  baik  dibandingkan  perkerasan lainnya  ditinjau  dari  segi  ekonomis  pemeliharaanya,  juga  dari  segi  eksterior  sebuah  bangunan,  dan juga jika dipandang dari segi kelestarian lingkungan, sebagai sistem penyerapan air. Paving block atau disebut juga bata beton adalah komponen suatu bangunan dan bahan bangunan yang dibuat dari bahan campuran  semen Portland atau  bahan  perekat  lainnya,  air  dan  agregat,  dengan  atau  tanpa  bahan tambahan lain yang tidak mengurangi mutu Paving block tersebut (SNI-03-0691-1996).
Pada setiap pabrik pengelolah kayu sering kita jumpai serbuk sisa penggergajian yang merupakan limbah  dari  hasil  pemotongan.  Sampai  saat  ini  pengolahan  sisa  serbuk  penggergajian  masih  belum dapat  dimaksimalkan  secara  optimal,  ada  juga  sebagian  kecil  orang  yang  mau  menggunakan  sisa serbuk penggergajian ini digunakan sebagai pupuk kompos. Limbah penggergajian yang belum dapat dimanfaatkan  biasanya  dibuang  ataupun  dibakar  yang  mana  hasil  pembakaran  ini  dapat mengahasilkan  unsur silica ,  pemanfaatan  serbuk  kayu  menjadi  alternatif  baru  untuk  memperoleh beton serat karbon yang diproleh dari pembakaran limbah serbuk kayu. Hasil dari pembakaran serbuk kayu akan menghasilkan briket arang dan arang aktif yang mengandung karbon yang juga diharapkan dapat  meningkatkan  dan  memperbaiki  sifat  mekanik  dan  sifat  fisis  pada  beton  yang  jauh  lebih  baik dari beton tanpa bahan tambah tetapi tidak mengurangi mutu (Yusnita, 2009).
Maka dari itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak penelitian yang telah  dilakukan  untuk  memperbaiki  sifat-sifat  beton  terutama  dari  segi  kekuatannya  dalam  menahan beban,  daya  tahan,  keawetan,  dan  kemudahan  pengerjaannya.  Usaha  untuk  melakukan  peningkatan mutu dan kekuatan beton diantaranya dengan menambahkan abu serbuk kayu.
Berdasarkan  uraian  diatas  perlu  dilakukan  pemanfaatan  kembali  limbah  abu  serbuk  kayu untuk  bahan  tambah  dalam  pembuatan paving  block ,  hal  ini  sangat  penting  untuk  modifikasi  suatu bahan limbah abu serbuk kayu guna meningkatkan kuat tekan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Pengaruh  Penambahan  Abu  Serbuk  Kayu  Dan  Pasir  Kasar Bergradasi Kasar Dalam Meningkatkan Kuat Tekan Paving Block”.

## B. Metedologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimental  yaitu,  metode  yang dilakukan  dengan  cara  melaksanakan  eksperimen  terhadap  objek  penelitian  dan  untuk  pengujian dengan menggunakan metode destuktif yaitu dengan cara menghancurkan benda uji yang diteliti guna mengetahui hasil kuat tekan paving block.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari Abu Serbuk Kayu dalam pembuatan Paving  block .  Di  Indonesia  ditinjau  dari  tingkat  banyaknya  Serbuk  Kayu, Paving  block pada umumnya  dibuat  dari  bahan  semen,  pasir,  dan  kerikil.  Berdasarkan  literatur  yang  ada,  penulis mencoba  mengembangkan  penelitian  dengan  memanfaatkan  Abu  Serbuk  Kayu  sebagai  bahan tambahan dalam pembuatan Paving block .
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  mencari  komposisi  semen,  pasir,  dan  Abu  Serbuk Kayu  yang  terbaik  untuk  menghasilkan Paving block dengan  efektifitas  dan  kualitas  yang  optimum, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi tentang pemanfaatan fungsi  Abu  Serbuk Kayu sebagai  filer  pengisi  rongga-rongga  agregat  halus  yang  terdapat  di paving  block tersebut.  Penelitian ini menggunakan pasir yang bergradasi kasar dalam meningkatkan kuat tekan paving block . Tahapan- tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan bahan penelitian, tahap pembuatan benda uji dan tahap pelaksanaan pengujian.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## C. Pembahasan dan Analisa Tempat Penelitian Dan Proses Tahap Awal
Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan  di Laboratorium Kampus C Bina Darma,  Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Bina Darma Palembang, Sumatera Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah Paving Block , dimana Paving Block itu sendiri dicampur dengan penambahan Abu Serbuk Kayu sebagai fungsinya dalam meningkatkan kiuat tekan paving block tersebut, komposisi tambahan dalam  penelitian  pembuatan paving  block masing-masing  sampel  yang  dibuat  sebanyak    0 gr ,  5 gr , 10 gr , dan 15 gr .
Seluruh tahap pekerjaan penelitian telah direncanakan sebelumnya, dimulai dari tahap persiapan bahan  yaitu  menyiapkan  limbah  serbuk  kayu  yang  diperoleh  dari  pabrik  kayu  atau  mabel  terdekat kemudian  membakar  serbuk  kayu  tersebut  sehingga  menjadi  abu,  lalu  abu  kemudian  di  ayak  lolos menggunakan  saringan  200,  dalam  penilitian  ini  penggunaan  abu  serbuk  kayu  pada  masing-masing sampel adalah 0 gr , 5 gr , 10 gr , dan 15 gr yang nantinya akan ditambahkan pada saat proses pencetakan. Pembuatan  benda  uji  dengan  menggunakan  cetakan paving  block berbentuk  Hexagonal  (segi  enam) dengan profil panjang sisi muka 9,2cm, dan tinggi 8cm.
Persentase Abu Hasil KN Hasil N Luas Penampang (mm²) Hasil Kuat Tekan (Mpa) Rata- Rata Kuat Tekan Mpa Normal (0%) 253 253000 2200 11.50 11.62 243 243000 2200 11.05 271 271000 2200 12.32 5% 256 256000 2200 11.64 12.08 287 287000 2200 13.05 254 254000 2200 11.55 10% 233 233000 2200 10.59 10.21 218 218000 2200 9.91 223 223000 2200 10.14 15% 190 190000 2200 8.64 8.27 175 175000 2200 7.95 181 181000 2200 8.23
EISSN 2599-2090
259
Dari gambar diatas terlihat komposisi campuran Paving Block pada serbuk kayu 5% mengalami peningkatan  sebesar  0,46  Mpa.  Sedangkan  perbandingan  antara  komposisi  campuran  normal berbanding  dengan  kandungan  abu  serbuk  kayu  10%  menurun  sebesar  1,41  Mpa  dan  campuran normal berbanding dengan kandungan abu serbuk kayu 15% mengalami penurun sebesar 3,35 Mpa.
Persentase Abu Hasil KN Hasil N Luas Penampang (mm²) Hasil Kuat Tekan (Mpa) Rata-Rata Kuat Tekan Mpa Normal (0%) 275 275000 2200 12.50 12.21 267 267000 2200 12.14 264 264000 2200 12.00 5% 334 334000 2200 15.18 14.67 321 321000 2200 14.59 313 313000 2200 14.23 10% 252 252000 2200 11.45 11.67 257 257000 2200 11.68 261 261000 2200 11.86 15% 226 226000 2200 10.27 10.32 237 237000 2200 10.77 218 218000 2200 9.91
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Dari gambar diatas terlihat komposisi campuran Paving Block kenaikan kekuatan tekan pada abu serbuk  kayu  5%  sebesar  2,46  Mpa.  Sedangkan  perbandingan  antara  komposisi  campuran  normal berbanding dengan abu serbuk kayu 10% menurun sebesar 0,54 Mpa. Sedangkan perbandingan antara komposisi campuran normal berbanding dengan abu serbuk kayu 15% mengalami penurunan sebesar 1,89  Mpa.
Persentase Abu Hasil KN Hasil N Luas Penampang (mm²) Hasil Kuat Tekan (Mpa) Rata- Rata Kuat Tekan Mpa Normal (0%) 341 341000 2200 15.50 16.08 357 357000 2200 16.23 363 363000 2200 16.50 5% 398 398000 2200 18.09 18.05 399 399000 2200 18.14 394 394000 2200 17.91 10% 335 335000 2200 15.23 15.24 333 333000 2200 15.14 338 338000 2200 15.36 15% 263 263000 2200 11.95 12.20 277 277000 2200 12.59 265 265000 2200 12.05
Dari gambar diatas terlihat komposisi campuran Paving Block kenaikan kekuatan tekan pada campuran  abu  serbuk  kayu  5%  sebesar  1,97  Mpa.  Sedangkan  perbandingan  antara  komposisi campuran  normal  berbanding  dengan  abu  serbuk  kayu  10%  menurun  sebesar  0,84  Mpa.  Sedangkan perbandingan  antara  komposisi  campuran  normal  berbanding  dengan  abu  serbuk  kayu  15% mengalami penurunan sebesar 3,88 Mpa.
Pada  grafik  diatas,  kuat  tekan  dengan  tambahan  abu  serbuk  kayu  yang  berbeda  ada  yang mengalami  kenaikan  dan  penurunan.  Dari  perbandingan  kuat  tekan Paving  Block normal  dengan tambahan abu serbuk kayu 5% naik  sebesar 1,97 Mpa. Sedangkan perbandingan antara komposisi campuran  normal  dengan  kandungan  abu  serbuk  kayu  10%  menurun  sebesar  0,84  Mpa.  Dan campuran normal berbanding abu serbuk kayu 15% mengalami penurunan sebesar 3,88 Mpa.

## D. Penutup
Hasil penelitian dan pembahasan dalam pembuatan Paving Block dengan bahan tambahan abu serbu kayu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari hasil rencana untuk meningkatkan kuat tekan paving block pada umur 28 hari didapat kuat tekan pada pengujian di laboratorium yaitu kuat tekan paving block normal 0% abu serbuk kayu sebesar  16,08  MPa,  sedangkan  untuk  kuat  tekan paving  block yang  ditambahkan  dengan  abu serbuk  kayu  dengan  komposisi  5%,  10%,  dan  15%,  menghasilkan  kuat  tekan  sebesar  18,05 MPa;  15,24  MPa;  12,20  MPa;.  Pengaruh  abu  serbuk  kayu  terhadap  penambahan  bahan komposisi  pada  pembuatan paving  block dapat  meningkatkan  kuat  tekan paving  block itu sendiri.
2. Kuat  tekan paving  block optimal  atau  meningkat  setelah  penambahan  abu  serbuk  kayu  dengan komposi yaitu 0% hingga 5% abu saja, sedangkan pada paving block dengan 10% dan 15% abu serbuk  kayu  mengalami  penurunan  nilai  kuat  tekan  secara  signifikan  dari  abu  serbuk  kayu normal.  Dari  penelitian  saya  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya  sampai  p aving  block dengan 0% dan 5% abu serbuk kayu saja yang dapat meningkatkan nilai kuat tekan paving block .

## Dafar Pustaka
Anonim 1, SNI 03-0691-1996, Bata Beton (Paving Block). Badan Standarisasi Nasional. Anonim 2, SNI 15-2049-2004, Semen Portland. Badan Standarisasi Nasional.Indartomo Y.S., dkk. Anonim 3, SNI 03-2847-2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton. Badan Standarisasi Nasional. Anonim  4,  SNI-2847-2013,  Persyaratan  Beton  Struktural  Untuk  Bangunan  Gedung.  Badan Standarisasi Nasional
Anonim  5,  SK  SNI  S–04–1989–F,  Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A  (Bahan  Bangunan  Bukan Logam). Badan Standarisasi Nasional
Anonim  6,  SNI–DT-91-0008-2007,  Tata  Cara  Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan  Beton.  Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum
Anonim 7, SNI 03-0028-1987, Tentang Cara Uji Ubin Semen. Badan Standarisasi Nasional Antoni dan Nugraha, P. 2007.Teknologi Beton. Penerbit C.V Andi Offset. Yogyakarta. Diposhudo,  I.  1996.  Struktur  Beton  Bertulang,  Berdasarkan  SK-SNI  T-15-  1991-03,  Departemen Pekerjaan Umum RI, Gramedia Jakarta.
Ida Nurmawati, 2006. Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaii Kayu Terhadap Kuat tekan dan Resapan Air Pada Paving Block, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Prayitno, 1992. Uji Kandungan Abu Hasil Pembakaran Bahan Organik. Jakarta: Rineka Cipta Ruswanto  Adi,  T.  2017,  Pengaruh  Penambahan  Abu  Pembakaran  Serbuk  Kayu  Jati  Terhadap  Kuat Tekan  dan  Serap  Air  Pada  Paving  Block.  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
Milanium,  Milanium,  et  al.  "PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  MELALUI  PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK PASAR AUR KUNING SEBAGAI PERWUJUDAN RUMAH SAMPAH DIGITAL
TAROK
DIPO GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT." Ensiklopedia of Journal 5.3 (2022): 205-209.
Tjokrodimuljo, K. 2012. Teknologi Beton, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Widari, L.A 2015. Pengaruh Penambahan  Abu Serbuk Kayu Terhadap Kuat Tekan Dan  Daya  Serap Air Pada Paving Block. Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.Aceh
Yusnita,  2008,  Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Kayu  Terhadap  Sifat  Mekanik  Dan  Sifat  Fisik  Beton,
Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Medan